## PEMANFAATAN ABU SEKAM PADI DAN PLASTIK PET MENJADIPENGGANTI SEBAGIAN AGREGAT HALUS DALAM PEMBUATAN PAVING BLOCK
Suganda Wijaya 1 , Daryati 2 , Rosmawita Saleh 3
1,2,3 Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, RT.11/RW.14, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur , 13220, Indonesia
Email: Wijayasuganda12412@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memanfaatkan  limbah  abu  sekam  padi  dan  plastik  PET  dalam pembuatan  paving  block.  Dikarenakan  limbah  plastik  PET  memiliki  kelebihan  tidak  mudah  untuk terurai dan tahan lama, sedangkan abu sekam padi memiliki kelebihan daya ikat yang baik, di mana limbah plastik PET tidak memiliki daya ikat untuk mengikat campuran lain, kemudian untuk menutupi kekurangan itu maka di kombinasikan abu sekam padi dengan plastik PET. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode eksperimen pada paving block dengan mengganti sebagian agregat halus  dengan  agregat  buatan  dengan  variasi  0%,  5%,  10%  dan  15%  terhadap  berat  agregat  halus. Benda uji berukuran 210 mm x 105 mm x 60 mm. Jenis pengujian yang dilakukan adalah pengujian tampak  dan  ukuran,  uji  kuat  tekan,  uji  ketahanan  aus  dan  uji  daya  serap  air.  Hasil  pengujian  nilai kuat tekan untuk variasi 5%, 10% dan 15% berturut-turut adalah 20 MPa, 17,597 MPa, dan 15,927 MPa.  Paving  block  dengan  variasi  5%  temasuk  kedalam  mutu  B,  sedangkan  paving  block  dengan variasi 10% & 15% tidak termasuk ke dalam mutu B melainkan kedalam mutu C .
Kata kunci : Abu Sekam Padi , Plastik PET, Paving Block ,Kuat Tekan

## ABSTRACT
This Research aims to utilize waste rice husk ash and PET plastic, in the manufacture of Paving block, Because PET plastic waste has the advantages of not easy to decompose and durable while rice husk ash has the advantage  of  good  binding  power,  where  PET  plastic  waste  does  not  have  the  binding  power  to  bind  other mixtures,  then  to  cover  this  deficiency,  rice  husk  ash  in  combined  with  PET  plastic.  The  method  use  in  this research  is  ecxperimental  method  on  paving  block  by  replacing  some  of  the  fine  aggregate  with  artificial aggregate with variations 0%, 5%, 10% dan 15% of the weight of the fine aggregate. The test object size is 210 mm x 105 mm x 60 mm. Thpes of the test carried out are visible and sizing test, compressive strength test, wear resistance test dan water absorption test. Testing the compressive strength values for variations of 5%, 10% and 15% respectively are 20 MPa, 17.597 MPa, and 15.927 MPa. Paving blocks with a variation of 5% are included in the B quality, while the paving blocks with a variation of 10%  & 15% are not included in the B quality but into the C quality.
Keywords : Rice Husk Ash, PET plastic, Paving Block, Compressive
Strength
Pemanfaatan abu sekam… (Suganda/ hal. 70-76)

## PENDAHULUAN
Menurut  (Badan  Pusat  Statistik, 2021)  luas  panen  di  Indonesia  pada  tahun 2020 mencapai 10,66 juta hektare, di mana total  produksi  padi  pada  tahun  2020 mencapai  54,65  juta  ton  GKG  (Gabah Kering Gilingan). Di mana abu sekam padi merupakan  suatu  limbah  yang  di  hasilkan dari  pengolahan  padi  menjadi  beras. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mirza  et  al.,  2017)  abu  sekam  padi merupakan  suatu  limbah  dari  pengolahan padi  yang  mengandung  unsur  silika  (SiO2) yaitu  antara  86,90  –  97,30  %.  Menurut (Victor  &  Septianti,  2019)  Penggunaan material  abu  sekam  padi  dapat  digunakan untuk meningkatkan kekuatan tekan, durabilitas,  serta  memberikan  dampak positif  pada  segi  lingkungan,  abu  sekam padi  juga  dapat  digunakan  sebagai  salah satu  alternatif  untuk  bahan  pengganti sebagian.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Basuki  et  al.,  2019) menunjukkan  bahwa  hasil  pengujian  yang dilakukan, didapatkan penambahan persentase  nilai  kuat  tekan  pada  paving block dengan menggunakan abu sekam padi pada campuran 10% dengan nilai kuat tekan 6,5%  lebih  tinggi  di  bandingakan  dengan paving block normal, namun untuk penyerapan air yang tergolong tinggi 7,6%. Menurut  (Mirza  et  al.,  2017)  penambahan abu sekam padi dapat mengisi pori-pori dan rongga-rongga  yang  kosong  pada  paving block  sehingga  kuat  tekan  paving  block dapat  meningkat.  Penggunaan  abu  sekam padi dapat meningkatkan kuat tekan paving block  untuk  penambahan  abu  sekam  padi sebanyak  10%  menghasilkan  kuat  tekan paving block sebanyak  31,75 Mpa di  mana kuat tekan tersebut lebih besar dibandingkan  dengan  paving  block  normal (Andreansyah,  2021)  .  Abu  sekam  padi yang  dihasilkan  dari  proses  pembakaran pada  suhu  400-500ºC  (Bakri,  2009).  Silika yang  terkandung  dalam  abu  sekam  padi sangat  tinggi  dan  mampu  untuk  menaikkan
kekuatan  pada  beton  hingga  sebesar  10- 15% dari beton normal pada kandungan abu sekam sebesar 10%. (Sabrina et al., 2017).
Sampah plastik merupakan suatu permasalahan  yang  perlu  mendapatkan perhatian khusus. Menurut Sistem Pengolaan  Sampah  Nasional  (SIPSN)  pada tahun  2021,  di  mana  sampah  plastik  yang dihasilkan  mencapai  15,5%  atau  sekitar 6,46 juta ton/tahun. Salah satu jenis sampah yang  banyak  ditemukan  adalah  botol plastik,  botol  plastik  merupakan  salah  satu jenis sampah PET (Poly Ethylene Terepthalate).  Dalam  beberapa  waktu terakhir,  plastik  PET  merupakan  salah  satu jenis plastik yang sangat cepat pertumbuhan dan pemakaiannya. Kecepatan pertumbuhan plastik  PET  ini  disebabkan  oleh  manfaat yang  diberikan  oleh  plastik  PET  ini  yang digunakan  sebagai  botol  kemasan  air mineral,  botol  kecap,  botol  sambal,  dan lain-lain.  Namun  dengan  sedikit  kreativitas dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan, limbah  plastik  tersebut  dapat  dimanfaatkan menjadi  suatu  bahan  konstruksi  ringan antara  lain  berupa  paving  block  yang  lebih bermutu (Hadi et al., 2018).
Agregat  halus  merupakan  sebuah  pasir alam  sebagai  hasil  disintegrasi  “alami” batuan  atau  pasit  yang  dihasilkan  oleh industri pemecah batu dan memiliki ukuran butiran  yang  paling  besar  5,0  mm berdasarkan (SNI 03-2847, 2002). Berdasarkan  (SNI  03-6820,  2002)  agregat halus adalah agregat yang berasal dari alam atau  dihasilkan  oleh  alam,  sedangkan agregat  halus  olahan  adalah  agregat  yang dihasilkan  dari  pemecahan,  penyaringan atau terak tanur tinggi (slag).
Menurut  (Masbuhin,  2020)  paving block biasanya terdiri dari campuran semen, agregat  dan  air.  Sedangkan  didalam  (SNI 03-0691,  1996)  paving  block  merupakan suatu  komposisi  bahan  bangunan  yang terbuat  dari  campuran  semen  portland  atau bahan  perekat  hidraulis  sejenisnya,  air  dan agregat  halus  dengan  atau  tanpa  bahan
Pemanfaatan abu sekam… (Suganda/ hal. 70-76)
tambahan  lainnya  yang  dapat  mengurangi mutu dari paving block.
Pada  penelitian  milik  (Panji,  2020)  di mana  plastik  PET  ini  digunakan  sebagai pengganti agregat halus dikarenakan plastik PET memiliki kelebihan yaitu: tidak mudah terurai  dan  tahan  lama,  di  mana    plastik PET juga memiliki kekurangan  yaitu: tidak memiliki  daya  ikat  untuk  mengikat  dengan material  lain,  sedangkan  pada  penelitian milik  (Basuki  et  al.,  2019)  di  mana  abu sekam padi di gunakan untuk bahan tambah pada pembuatan paving  block dikarenakan, abu  sekam  padi  memiliki  kelebihan  yaitu: daya  ikat  yang  tinggi,    namun  dari kelebihan tersebut abu sekam padi memiliki kekurangan  yaitu:  mudah  terurai  dan  tidak tahan lama. Oleh karena itu dikombinasikan antara  plastik  PET  dengan  abu  sekam  padi untuk  melengkapi  kekurangan  masing- masing  agar  dapat  menghasilkan  sebuah material  yang  tahan  lama,  tidak  mudah terurai dan memiliki daya ikat yang tinggi.
Menurut    (Amran,  2015)  paving  block merupakan  suatu  elemen  bahan  bangunan yang  dibuat  dari  semen,  agregat  halus  dan air,  tanpa  tambahan  lainnya  yang  dapat mengurangi mutu dari paving block. Menurut  (Rahmadyanti,  2003)  perendaman paving  block  dilakukan  selama  28  hari, dikarenakan nilai maksimal paving block di dapat  setelah  28  hari.  Hal  ini  disebabkan karena  kecepatan  hidrasi  semen  mencapai maksimal  pada  waktu  paving  block berumur 28 hari.
Penelitian  ini  dilakukan  supaya  dapat memanfaatkan  abu  sekam  padi  dan  plastik PET  untuk  dapat  di  manfaatkan  kembali khususnya pada bidang konstruksi bangunan. Dalam proses pembuatan agregat halus buatan dengan menggunakan campuran  abu  sekam  padi  dan  plasti  PET, campuran  abu  sekam  padi  yang  digunakan hanya 10% dari berat  plastik PET. Agregat halus  buatan  ini  digunakan  sebagai  bahan pengganti  sebagian  pada  agregat  halus dengan  variasi  5%,  10%,  dan  15%  dari berat agregat halus.
Hasil  penelitian  (Sidabutar,  2020) menunjukkan  kuat  tekan  rata-rata  paving block dengan agregat plastik sebanyak 30% adalah  22,06  Mpa,  sedangkan  untuk penyerapan  rata-rata  paving  block  dengan agregat  halus  plastik  sebesar  k5,25%  dan nilai  ketahanan  aus  rata-rata  untuk  paving block  dengan  agregat  halus  plastik  sebesar 0,59 mm/menit.
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  job sheet  tentang  pembuatan  paving  block dengan  mengganti  sebagian  agregat  halus dengan agregat halus buatan yang kemudian  dapat  diimplementasikan  dalam mata kuliah praktik uji bahan.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah dengan metode eksperimental dengan  benda  uji,  yaitu  paving  block dengan  ukuran  panjang  21  cm,  lebar  10,5 cm  dan  tebal  6  cm  yang  dibuat  dengan mengganti  sebagian  agregat  halus  dengan agregat  halus  buatan  yang  terbuat  dari  abu sekam padi dan plastik PET dengan variasi 5%, 10% dan 15% dari berat agregat halus. Di  mana  pada  masing-masing  pengujian menggunakan 3 buah benda uji

## Tabel 1 Rencana Jumlah Benda Uji
Perencanaan  paving  block  dengan mengganti sebagian agregat halus, memiliki target  dengan  Mutu  B  dengan  nilai  kuat tekan  rata-rata  20  MPa  yang  di  gunakan sebagai  tempat  parkir  mobil.  Di  mana kebutuhan  material  yang  dibutuhkan  dalam pembuatan benda uji sebagai berikut :
Tabel 2 Kebutuhan Material Benda Uji
Pemanfaatan abu sekam… (Suganda/ hal. 70-76)
Perawatan  benda  uji  yang  dilakukan adalah  dengan  proses  perendaman  selama 28 hari yang mengacu kepada SNI 03-0691- 1996.  Sampel  yang  di  uji  diberikan perlakuan    yang  sama,  yaitu  pengujian tampak,  pengujian  ukuran,  pengujian  kuat tekan,  pengujain  ketahanan  aus  dan pengujian penyerapan air.
Prosedur  penelitian  meliputi  beberapa tahapan  yang harus dilakukan di mulai dari :  1.  Perizinan  untuk  peminjaman  ruang Laboratorium  Uji  Bahan  Fakultas  Teknik Universitas  Negeri  Jakarta.  2.  Tahap pemeriksaan  bahan.  3.  Tahap  perencanaan mix  design  benda  uji.  4.  Tahap  pembuatan benda  uji  yang  di  lakukan  di  PB.  Maju Kranggan  Jaya.  5.  Tahap  pengujian  benda uji  yang  dilakukan  Laboratorium  Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan Dan Barang Teknik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengujian Tampak
Pengujian  tampak  paving  block  harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan  dalam  SNI  03-0691-1996,  yaitu tidak ditemukan cacat, memiliki permukaan yang  rata,  dan  bagian  sudut  tidak  mudah hancur jika ditekan dengan jari tangan. Data hasil  pemeriksaan  benda  uji,  di  mana paving block akan dilakukan uji permukaan menggunakan waterpass, didapatkan bahwa semua  paving  block  memiliki  permukaan yang rata, hal ini disebabkan karena paving block dalam proses pencetakan menggunakan mesin press yang platnya rata sehingga  menghasilkan  permukaan  yang rata  tanpa  cacat  dan  tidak  ada  yang bergelombang,  miring,  dan  mudah  hancur. Sedangkan pada bagian sudut paving block tidak mudah hancur saat ditekan menggunakan  jari,  hal  ini  disebabkan karena saat proses pencetakan paving block dilakukan penggetaran supaya paving block dapat  terisi  dengan  sempurna.  Di  mana paving  block  juga  sudah  melewati  proses perendaman  selama  28  hari.  Pemeriksaan pengujian  tampak  pada  paving  block  dapat dilihat sebagai berikut

## Tabel 3 Pengujian Tampak

## 2. Pengujian Ukuran
Pengujian  ukuran  pada  paving  block harus  memenuhi  persyaratan  yang  sudah ditentukan  dalam  SNI  03-0691-1996,  di mana  paving  block  harus  memiliki  tebal minimum 60 mm dengan nilai toleransi 8%. Toleransi  yang  dijadikan  acuan  merupakan perbandingan  antara  cetakan  dengan  benda uji, di mana benda uji tidak boleh melebihi nilai  toleransi  yang  ditentukan.  Didapatkan bahwa  semua  paving  block  memiliki ukuran  panjang  x  lebar  x  tebal  yang  dapat ditoleransi  sesuai  dengan  SNI,  didapatkan bahwa semua paving block dinyatakan lulus dalam  pengujian  ukuran,  dikarenakan paving  block  masih  terdapat  dalam  nilai yang ditoleransikan. Hasil pengujian ukuran dengan menggunakan jangka sorong, sebagai berikut:

## Tabel 4 Hasil Pengujian Ukuran
3. Pengujian Kuat Tekan
Hasil pengujian kuat tekan paving block pada  umur  28  hari  menghasilkan  diagram kuat tekan seperti gambar dibawah ini .
Gambar 1 Grafik Kuat Tekan
Pemanfaatan abu sekam… (Suganda/ hal. 70-76)
Berdasarkan  grafik  nilai  kuat  tekan  di atas,  menunjukan  nilai  kuat  tekan  paving block  dengan  mengganti  sebagian  agregat halus dengan agregat halus buatan, didapatkan  nilai  kuat  tekan  yang  optimal dimiliki oleh variasi  5% dengan kuat  tekan sebesar  20  Mpa  yang  dapat  memenuhi persyaratan  yang  ada  pada  pving  block dengan  mutu  B  yang  digunakan  sebagai tempat  parkir  kendaraan  roda  empat. Kemudian  paving  block  dengan  variasi 10%  memiliki  kuat  tekan  sebesar  18  Mpa, di  mana  hasil  pengujian  kuat  tekan  paving block  tidak  memenuhi  persyaratan  nilai kuat  tekan  yang  ada  pada  paving  block dengan  mutu  B,    melainkan  dapat memenuhi    persyaratan  nilai  kuat  tekan yang ada pada paving block dengan mutu C yang  digunakan  untuk  tempat  pejalan  kaki atau  trotoar.  Sedangkan  pada  paving  block dengan  variasi  15%  memiliki  kuat  tekan sebesar  16  Mpa,  di  mana  hasil  pengujian kuat tekan paving block dengan variasi 15% tidak  memenuhi  persyaratan  nilai  kuat tekan  pada  paving  block  dengan  mutu  B, melainkan  dapat  memenuhi  persyaratan nilai kuat tekan yang ada pada paving block dengan  mutu  C.  Di  mana  semakin  banyak mengganti  agregat  halus  dengan  agregat halus  buatan  dapat  menurunkan  nilai  kuat tekan pada paving block.

## 4. Pengujian Ketahanan Aus
Hasil  pengujian  ketahanan  aus  pada paving  block  dapat  menghasilkan  digaram seperti gambar dibawah ini.

## Gambar 2 Grafik Pengujian Ketahanan Aus
Berdasarkan  grafik  nilai  ketahanan  aus di  atas,  menunjukan  nilai  ketahanan  aus dengan  mengganti  sebagian  agregat  halus dengan  agregat  halus  buatan,  didapatkan nilai  ketahanan  aus  untuk  semua  paving block  lebih  kecil  dibandingkan  dengan klasifikasi  yang  ada  pada  mutu  B  di  mana ketahanan  aus  rata-rata  pada  mutu  B sebesar  0,130  mm/menit,  didapatkan  nilai ketahanan  aus  semua  paving  block  dengan mengganti  sebagian  agregat  halus  dengan agregat  halus  buatan,  di  mana  nilai ketahanan  aus  untuk  semua  paving  block berada  dibawah  0,01  mm/menit.  Di  mana semua paving block memiliki nilai ketahanan aus yang lebih baik dibandingkan  dengan  nilai  ketahanan  aus yang disyaratkan pada paving block dengan mutu  B  dan  dapat  memenuhi  persyaratan ketahanan  aus  untuk  paving  block  dengan mutu A.
5. Pengujian Penyerapan Air
Hasil  pengujian  daya  serap  air  pada paving  block  dapat  menghasilkan  diagram, seperti gambar dibawah ini.

## Gambar 3 Grafik Penyerapan Air
Berdasarkan  grafik  nilai  penyerapan  air di  atas,  menunjukan  nilai  penyerapan  air dengan  mengganti  sebagian  agregat  halus dengan  agregat  halus  buatan,  didapatkan nilai  penyerapan  air  untuk  semua  paving block  lebih  kecil  dibandingkan  dengan klasifikasi  yang  ada  pada  mutu  B  di  mana
Pemanfaatan abu sekam… (Suganda/ hal. 70-76)
penyerapan  air  rata-rata  pada  mutu  B sebesar 6%, didapatkan nilai penyerapan air untuk semua paving block dengan mengganti  sebagian  agregat  halus  dengan agregat  halus  buatan  yang  memiliki  nilai penyerapan  air  yang  berada  dibawah  2% dan  memiliki  nilai  penyerapan  air  yang lebih  baik  dibandingkan  dengan  yang disyaratkan pada paving block dengan mutu B  dan  dapat  memenuhi  persyaratan  yang ada pada paving block dengan mutu A yang dapat  digunakan  sebagai  perkerasan  jalan raya
Paving  block  dinyatakan  lulus  uji, apabila  paving  block  dapat  memenuhi klasifikasi  yang  ada  pada  SNI  03-0691- 1996. Paving block harus  memenuhi  syarat mutu  yang  sesuai  dengan  SNI  03-0691- 1996  dimana  harus  memenuhi  3  kriteria seperti  :  1.  sifat  tampak  di  mana  paving block harus memiliki permukaan rata, tidak retak,  tidak  cacat  dan  pada  bagian  sudut tidak  mudah  hancur  dengan  kekuatan  jari tangan.  2.  Ukuran  dimana  paving  block harus  mempunyai  tebal  minimum  60  mm dengan toleransi ukuran + 8%. 3 Sifat fisika di  mana  paving  block  dengan  Mutu  B, harus  memenuhi  nilai  kuat  tekan  rata-rata yang disyaratkan pada paving block dengan mutu  B  sebesar  20  Mpa,  Ketahanan  aus rata-rata  yang  disyaratkan  pada  paving block  dengan  mutu  B  sebesar  0,130 mm/menit,  dan  nilai  penyerapan  air  rata- rata  maks  yang  disyaratkan  pada  paving block  dengan  mutu  B  sebesar  6%.  Dimana pada  penelitian  ini  paving  block  dengan variasi  5%  memiliki  nilai  kuat  tekan  yang disyaratkan pada paving block dengan mutu B, sedangkan ketahanan aus dan penyerapan  air  melebihi  persyaratan  yang ada  pada  paving  block  dengan  mutu  B melainkan  dapat  memenuhi  persyaratan yang  ada  pada  paving  block  dengan  mutu A.
SIMPULAN
Setelah  dilakukan  pengujian,  maka dapat  disimpulkan  beberapa  hal  sebagai berikut :
1. Berdasarkan  SNI  03-0691-1996,
bahwa semua paving block dinyatakan  lulus  dalam  pengujian tampak dan ukuran. Dalam pengujian  kuat  tekan  paving  block dengan mengganti sebagian agregat halus dengan agregat halus buatan,  memiliki  nilai  kuat  tekan yang  optimal  pada  variasi  5% dengan nilai  kuat  tekan sebesar  20 Mpa,  di  mana  nilai  kuat  tekan tersebut  memenuhi  persyaratan yang  ada  pada  paving  block dengan  mutu  B  yang  dapat digunakan  sebagai  tempat  parkir kendaraan  roda  empat.  Kemudian pada  variasi  10%  didapatkan  nilai kuat  tekan  sebesar  18  Mpa  tidak memenuhi  persyaratan  nilai  kuat tekan  pada  paving  block  mutu  B, melainkan dapat memenuhi persyaratan  nilai  kuat  tekan  pada paving block dengan mutu  C  yang dapat  digunakan  untuk  tempat pejalan kaki atau trotoar. Sedangkan  pada  variasi  15% didapatkan nilai kuat tekan sebesar 16 Mpatidak
memenuhi persyaratan  nilai  kuat  tekan  pada paving  block  mutu  B,  melainkan dapat  memenuhi  persyaratan  nilai kuat  tekan  pada  paving  block dengan  mutu  C  yang  dapat digunakan  untuk  tempat  pejalan kaki atau trotoar.
2. Pada  pengujian  ketahanan  aus  dan penyerapan  air,  didapatkan  bahwa semua paving block memiliki nilai ketahanan  aus  dan  penyerapan  air yang  lebih  kecil,  dibandingkan dengan  nilai  ketahanan  aus  dan penyerapan  air    yang  disyaratkan pada  paving  block  dengan  mutu  B dan  dapat  memenuhi  persyaratan yang ada pada pving block dengan
Pemanfaatan abu sekam… (Suganda/ hal. 70-76)
mutu  A  yang  digunakan  untuk perkerasan jalan raya.
3. Berat paving block dengan mengganti  sebagian  agregat  halus dengan  agregat  halus  buatan  lebih ringan dibandingkan dengan
paving block normal.

## DAFTAR PUSTAKA
Amran,  Y.  (2015).  Pemanfaatn  Limbah Plastik Untuk Bahan Tambahan Pembuatan  Paving  Block  Sebagai Alternatif  Perkerasan  Pada  Lahan Parkir. Jurnal  Rekayasa  Sipil , 4 (2), 125–129.
Andreansyah.  (2021). KARAKTERISTIK
PAVING BLOCK ABU SEKAM PADI .
Badan  Pusat  Statistik.  (2021).  Luas  Panen dan  Produksi  Padi  di  Indonesia  2020
(Hasil  Kegiatan  Statistik  Pendataan Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Metode Kerangka
Sampel  Area). Badan  Pusat  Statistik ,
1–341.
Basuki, I., Fikri,  lubis muhammad, Ariadi, daulay muda, & A,  luthan putri lynna. (2019). Paving  block  berbasis  abu gosok . 5 (1), 1–7.
Hadi,  L.  S.,  Kencanawati,  N.  N.,  &
Rawiana,  S.  (2018).  Pemanfaatan Limbah Plastik Polyethylene Terepthalate  (PET) untuk Bahan Tambahan  Pembuatan  Paving  Block.
Universitas Mataram .
Masbuhin,  M.  (2020).  Pengaruh  Subtitusi Lumpur  Sidoarjo  (Lusi)  Terhadap
Kuat  Tekan  Bata  Beton  (Paving Block). Jurnal  Teknika , 12 (2),  89. https://doi.org/10.30736/jt.v13i2.476
Mirza,  A.,  Monita,  O.,  &  Zulfikar,  D. (2017). Kuat  Tekan  Mortar  OPC  Abu Sekam  Padi  Pada  Suhu  Tinggi . 4 (1),
1–5.
Panji,
H. (2020).

## PEMANFAATAN
LIMBAH PLASTIK JENIS POLYETHELENE  THEREPTALATE (PET) SEBAGAI BAHAN

## PENGGANTI
AGREGAT HALUS
PADA PAVING BLOCK .
Rahmadyanti,  E.  (2003). Uji  Kelayakan Pembuatan Paving Block Dari
Feasibility  Study  of  Paving  Block Fabrication  From  Waste  Pile  on  Tpa Keputih .
Sidabutar,  A.  W.  (2020). PEMANFAATAN

## LIMBAH PLASTIK JENIS PET SEBAGAI SUBTITUSI AGREGAT
HALUS UNTUK PAVING BLOCK .
SNI  03-0691.  (1996).  Bata  Beton  (Paving Block). Sni 03-0691-1996 , 1–9.
Victor,  &  Septianti,  B.  (2019).  Pengaruh Penggunaan Abu Sekam Padi terhadap Sifat  Mekanik  High  Performance Concrete. Prosiding  SNST  Ke-10 ,  25– 30.